﻿192 Gesammtsitzung 



richtig, so müssen sie auch im V. G. übereinstimmen. In der 

 That ist das 



graue körnige = 4,80 Schaffg. 

 aus Selenkalium = 4,81 Hit.torf 

 aus Selennatrium = 4,76 — 4,79 Mitsch. 



während die Krystalle aus Schwefelkohlenstoff nach Mitscherlich 

 4,46 — 4,51 wiegen, jedoch nach dem Erhitzen, wobei sie in die 

 erste Modifikation sich verwandeln, ein Gewicht von 4,7 zeigen. 



Hiernach würde es zwei Arten krystallisirten Selens ge- 

 ben: die eine, höchstens 4,5 wiegend, von zwei- und eingliedriger 

 Form, isomorph mit der durch Abkühlung geschmolzenen Schwe- 

 fels entstehenden, löslich in Schwefelkohlenstoff, braunroth und 

 roth durchsichtig, und eine zweite von noch unbekannter Form, 

 4,8 wiegend, schwarz und undurchsichtig, unlöslich in jenem Lö- 

 sungsmittel. Ihr dürften auch die durch Schmelzen und langsames 

 Erkalten von Selen entstandenen Krystalle angehören. 



Ihnen steht das gefällte und das durch rasches Erkalten ge- 

 bildete glasige Selen als amorphe Modifikation gegenüber, deren 

 V. G. 4,28 ist, und welche durch Schwefelkohlenstoff in die lös- 

 liche krystallisirte verwandelt wird. 



In einer 1865 erschienenen Abhandlung 1 ), welche die von 

 Neumann angestellten Versuche über die specifische Wärme ver- 

 schiedener Körper enthält, ist das V. G. des grauen körnigen Se- 

 lens, sehr abweichend von den mitgetheilten Angaben, = 4,406 

 bestimmt. Dies bewog mich zu einigen Versuchen über die Dichte 

 und die Löslichkeitsverhältnisse des Selens. 



Die Wägungen des durch anhaltendes Erwärmen von gepul- 

 vertem glasigem Selen auf 120° bis 150° erhaltenen grauen fein- 

 körnigen, theils in Wasser, theils in Alkohol bei einer T. von 20° 

 C. ausgeführt, lieferten die Zahlen 



4,437 — 4,464 — 4,487 — 4,545 — 4,563 — 4,590 

 oder im Mittel 4,514. 



Jedenfalls liegen diese Zahlen der von Neumann gefundenen 4,406 

 viel näher als der von Schaffgotsch angegebenen Dichte von 4,8; 





J ) Pogg. Ann. 126, 123. 



